150 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L'HÉMATITE. 



la force du champ, atteint un maximum et diminue 

 ensuite. Si nous comparons ces phénomènes à ceux de 

 la période correspondante pour la pyrrhotine,on trouve 

 que la courbe du magnétisme dans la direction de facile 

 aimantation arrive beaucoup plus rapidement au maxi- 

 mum pour la pyrrhotine que pour l'hématite. La plus 

 haute valeur de l'aimantation dans la direction donnée 

 est atteinte déjà pour 700 gauss de sorte que, tout en 

 conservant l'harmonie avec les autres phénomènes, 

 M. P. Weiss admit l'hypothèse que pour une plaque de 

 pyrrhotine étendue jusqu'à Pinfini dans la direction de 

 facile aimantation, la saturation est provoquée par les 

 champs les plus faibles et avec une constance telle 

 qu'elle n'a pu être observée pour d'autres matières ma- 

 gnétiques. Pour expliquer les résultats expérimentaux 

 dans les champs faibles, il suffit de considérer que 

 par suite de la forme des disques de la pyrrhotine il se 

 produit toujours un champ démagnétisant, en outre 

 que les cristaux qui servent aux essais, ne sont jamais 

 complètement libres d'impuretés magnétiques et jamais 

 homogènes et continus. Si nous admettons les mêmes 

 considérations pour l'hématite que précédemment pour 

 la pyrrhotine, nous arrivons à supposer que les éléments 

 ferromagnétiques sont séparés les uns des autres, par 

 de grandes distances et par d'autres substances mon- 

 trant des propriétés magnétiques différentes. 



Deux causes peuvent produire l'effet, que l'intensité 

 de l'aimantation ne reste pas constante après être par- 

 venue au maximum quand le champ magnétique croit. 

 Premièrement : si le cristal se compose de trois groupes 

 d'aimants élémentaires disposés de t>0 en 60° par rap- 

 port les uns aux autres; il ne se trouve dans ce cas que 



